R. Nacken: Mischkristallbildung zwischen Kaliumchlorid und Natriumchlorid 199 
Mischkristalle (K, Na)Cl 
500°. .0e..,i..—. 
Zur 
2 w ® 
“= E} \ 
er®. er 
400°, ® Be Pe O% 
’ \ 
.“ gesättigte i 
eo’ R BR. Mischkristalle Re 
300°, > € 
m 
20 40 60 80 
L l i i 
KCl 
NaCl 
Fig. 2. Verlauf der Entmischungskurve mkn im System KCI-NaCı. 
Molekülprozente 
In Fig. 2 sind in einem Konzentrations-Temperaturdiagramm diese 
Verhältnisse veranschaulicht. Es sind bei den betreffenden Tempera- 
turen Kreise eingetragen, die ausgefüllt homogene Phasen, leer hetero- 
gene Systeme andeuten. Die Größe der Kreise entspricht der Inkonstanz 
der Temperaturen während der Erhitzungsversuche. Die Kurve mAn 
trennt die Gebiete homogener und heterogener Systeme, ihr Verlauf 
entspricht der Entmischungskurve in großer Annäherung. 
Tabelle 4. 
Gleichgewichts- Gesättigte Mischkristalle 
temperatur K Cl-reich Na Cl-reich 
465°+10 44 Mol.-Prozent NaCl | 85 Mol.-Prozent NaCl 
400°-F 10 26 » » 6 » » 
335°+10 12 . » 2 R R 
‘ Durch Erhitzen von Gemengen aus Kaliumehlorid und Natrium- 
chlorid auf verschiedene Temperaturen wurde versucht, einige Punkte 
der Kurve min direkt zu bestimmen. Die fein gepulverten und innig 
vermengten Substanzen wurden in Quarzglasröhrehen gepreßt und im 
Verlauf der Untersuchung diesen Operationen wiederholt unterworfen. 
Nach einigen Tagen zeigte sich das Aufhören der gegenseitigen Diffu- 
Sion an der Konstanz der Brechungsindizes. In Tab. 4 sind die Resul- 
tate vereinigt. Auch hier wird die Genauigkeit durch den schwankenden 
Gasdruck beeinflußt, doch liegen die in Fig. 2 durch kleine ausgefüllte 
Kreise gekennzeichneten Punkte in der Nähe der Kurve mÄn. 
